分类：生活-服装/首饰
问题：买钻戒时,会有几分和D色,H色......都是指什么意思呢?谢谢? 
回答：一）钻石的肉眼鉴定1.毛坯的肉眼鉴定：钻石毛坯的肉眼鉴定应从以下几方面入手（1）观察光泽由于钻石具有特殊的金刚光泽，是区别其它无色透明矿物（或）的重要特征，尽管目前一些人工材料在某些物化性质上很接近钻石，亦可具有较强的金刚光泽，但是富有经验的钻石学家可以凭借一种只可意会不可言传的直觉，利用光泽特点将钻石与其它仿制品区别开来。观察钻石光泽时还要注意，由于一些钻石毛坯表面晶面花纹十分发育，影响光泽的观察，应尽量从光滑晶面处进行光泽的观察，避免产生错觉。（2）观察钻石的外观形态和表面特征在钻石毛坯中，发育良好的晶体占有相当的数量在前面我们介绍了钻石常见晶体形态，通过观察晶体形态，也可帮助我们辨认钻石,钻石最常见的晶体形态是八面体、立方体及二者的聚形，在无色透明矿物中，可出现这几种晶体形态的矿物为数较少、即或是具备相似的形状，如无色的尖晶石、钻石等，但由于其它的性质与钻石相去甚远亦可彼此区分、除了观察毛坯的晶体形态外另一个特征是钻石的晶面花纹,钻石的不同晶面常常具有特征的生长纹（晶面花纹）如八面体晶面常见三角形生长纹，六面体晶面常具相互平行的阶梯状生长纹等等，这些均可作为钻石的识别特征。（3）估计钻石的密度在所有与钻五的外观相似的天然矿物或人工材料中，除托帕石外，其它品种密度值均与钻石有一定的差别，用手掂量感觉不同、可以”打手”的轻重，来区分钻石及其仿制品。应该说明的是这种方法是在样品几乎相同大小的前提下才能使用。否则会造成谬误,这种方法最适同于区分相同大小的钻石和合成立方氧化锆，由于钻石的密度值为3.52g／cm3，而立方锆的密度为5.95g／cm3左右，几乎是钻石的一倍，手掂的感觉明显不同，很易区分。2.抛光钻石的肉眼鉴定(1)观察钻石的“火彩”由于钻石的高折射率值和高色散值导致钻石具有一种特殊的“火彩”，特别是切割完美的钻石更具特征。有经验的人，即可通过识别这种特殊的“火彩”来区分钻石和仿制品。需要说明的是一些仿制品，如合成立方氧化锆、人造钛酸锶等，由于它们的某些物理性质参数比较接近钻石。亦可出现类似于钻石的‘火彩’、但是仿制品毕竟是仿制品，它们所表现出的“火彩”呆板而单调，而钻石的“火彩’有跳动感，五光十色，在鉴定时应细心区别。（2）线条试验将样品台面向下放在一张有线条的纸上，如果是钻石则看不到纸上的线条，否则则为钻石的仿制品，这是因为钻石在一般情况下，几乎没有光能够通过事部刻面，因此就着不到纸上一线条。（3）倾斜试验将样品台面向上，置于暗背景中，从垂直于台面方向观察开始将样品从观察者处向外倾斜，观察台面高离观察者最远的区域如果出现一个暗窗，则说明该样品不是钻石。但合成立方氧化锆、钛酸锶等人工材料折射率很高，如果切割完美，亦有可能不出现暗窗，应注意加以回区别。（4）亲油性试验天然钻石有较强的油亲自能力，当用油性水笔在表面划过时可留下清晰而连续的线条．相反，当划在钻石仿制品表面时墨水常常会聚成一个个小液滴，不能出现连续的线条。（5）托水性试验将小水滴点在样品上，如果水滴能在样品的表面保持很长时间，则说明该作品为钻石．如果水滴很快散布开则说明样品为钻石的仿制品。（二）钻石的仪器鉴定1．10X放大镜观察10X放大镜是鉴定钻石的一个很重要的工具，鉴定人员完全可以凭借10X放大镜来完成钻石的鉴定和进行4C的分级，使用10X放大镜应掌握以下几点（1）观察内部特征钻石为天然矿物，所以一般都带有矿物包裹体、生长结构等各种天然的信息，这是钻石与其他人工仿制品的根本区别。（2）观察腰部特征由于钻石硬度很大，在加工时绝大多数钻石的腰部不抛光而保留粗面，这种粗糙而均匀的面是毛玻璃状，又称“砂糖状”，而钻石的仿制品由于硬度小，虽然腰部亦都不精抛光，但在粗面上仍可保留打磨时的痕迹，如可见平行排列的钉状磨痕等，此外，为了获得最大质量，天然钻石腰围及其附近常常保留原始晶面，我们在许多钻石的腰部都可发现三角形、阶梯状生长纹或原始晶面等，据此即可准确地判断样品为天然钻石。（3）观察刻面棱线特征天然钻石硬度大，刻面之间的棱线平直而锐利，而仿制品硬度小，棱线呈圆滑状。2.显微镜观察显微镜与1OX放大镜作用基本相同，都是对样品进行放大观察，所不同的是显微镜的视域、视景深和照明条件均优于放大镜、显微镜通常只在实验室中使用，对高净度级别的钻石使用显微镜观察是十分必要的，在观察不同类型内、外部特征时所选用不同照明方式并须注意，正确的观察位置，如暗域适用于对透明包裹体的观察，而亮域则对观察暗色包裹体更有帮助，顶灯照明，利于钻石表面生长线的观察等。3.密度的测量对于未镶嵌的裸钻和毛坯，密度测量也是鉴别钻石真伪的有效手段，密度的测量仍然则用静水力学法，建议用四氯化碳作为介质，以使测量值更精确、I4.分光镜及分光光度计天然产出的钻石绝大多数是Ⅰa型（约占98％）由N致色，这类钻石在415nm处有一强吸收带。因此，使用分光镜观测415nm线对于钻石鉴定特别是钻石与合成钻石的区别十分有效。但是普通的分光镜分辨率较低，加之415nm处蓝区，靠近谱线端线不易观察。随着科技的不断发展，人们已能够采用U－V分光光度计并应用低温技术准确测量钻石的吸收光谱。